N BE ar 7 a FE 
Se r 
Ey Erg Bee er Be 
Be EN ee 3 MS 
ee ec 2 
a 
Das magnetische Verhalten von Eisenkristallen bei gewöhnlicher Temperatur. 137 
relativ kleine 7, wie dort, in der Richtung der leichten Magneti- 
sierbarkeit der Sättigungskreis erreicht, sondern derselbe wird in 
allen Richtungen theoretisch erst für unendlich grosse H erreicht, 
und sodann fehlt beim Eisen das plötzliche Umkippen von 6 über 
die Richtung der schweren Magnetisierbarkeit hin wie beim Pyrrhotin 
und auch die typische Gerade in jener Gegend bei dieser Darstellung. 
fe} 
3 Biss en, 
SR 4 
910 
N be 
& 
= I Ss : 
RSS 
o EL d 
Fig. 7: Platte Vi; ch 
1: H = 399 Gauss 9: H = 595 Gauss 3: 
Figur 8 (siehe $. 138) gibt schliesslich für die Platte V, die eigent- 
liche Magnetisierungskurve 6, für die Azimute 0° (resp. 90°) und 
45° (resp. 135°) nach den Kurven der Figur 2. Beide Kurven unter- 
scheiden sich nicht wesentlich von den gewöhnlichen ee 
kurven für Eisen. Es streben beide der gleiche 
zu, und zwar scheint das Anschliessen an diesen Grenswerk 'eih ein 
asymptotisches zu sein. Nachdem Weiss gefunden hat, dass es für 
Kohlswa-Eisen und Nickel ein hyperbolisches ist, darf man wohl 
hier das gleiche annehmen. Bei den Fehlergrenzen der angewendeten 
Methode lässt sich allerdings nichts Bestimmtes darüber sagen. — 
In den schwachen Feldern haben beide Kurven einen gemeinsamen 
Verlauf bis dahin, wo sich in den Kurven für 6, resp. für o,, 
Funktion der Azimute die einzelnen Achsen abzuheben beginnen; 
dann bleibt die Kurve für die 4-zähligen Achsen in den mittleren 
Feldern beständig über der andern, welche sie erst in hohen Feldern 
